14 
Z druhého dílu, v němž sledovány způsoby Usténí preparátů hlinitých 
od železa, činíme toto 
1. Způsobem Griesheim- Elektron [říš. ném. pat. 232.563] 
lze sice železo, ze síranů hlinitých do značné míry odstraniti, ale mani¬ 
pulace vyžaduje nákladného zařízení. 
2. Obvyklé odstraňování železa ve formě berlínské modři jest jednou 
z nejlepších method, pokud jde o Čištění preparátů určených pro industrii 
barvířskou. Výhodné jest, jak radí C h a d w i c k, těž Semper, přičiňovati 
soli mědnaté, aby vedle berlínské modři vznikající Hachettova hned roztoky 
rychleji vy čeřila, K témuž cíli úspěšně použili jsme infusoriové hlinky, 
jejíž přídavek způsobí taktéž rychlejší usazení ssedliny berlínské modři. Čistící 
effekt dosažen až 99-96%. Místo žlutě krevní soli lze s výhodou užiti vyloučení 
železa kyanidem draselnatým, jehož se přidá 18 d. na 7 d. veškerého železa. 
Čistící effekt obnáší až 97%. 
3. Odstraňování železa pouhým hydroxydem hlinitým, kyselinou fi-cini- 
čitou dařily se měrou nepatrnou : 
čistící effekt v prvním případě = 20'7%, 
, „ v druhém „ = M%. 
4. Nepatrný vliv jevil burel (5*5%), kysličník olovičitý (20-6%), elektro- 
lysa {23-9%), zinkový prášek [24-95%), ' Weldonáv kal [35-2%), Florida- 
fosfat [39-8%), směs hydroxydu vápenatého a olovičitého [42-3%). 
5. Větší vliv na odstraňování železa má sirník barnatý (63%), hydroxyd 
manganičitý užitý v nadbytku (64-7%) i směs kysličníku arsenového a 
hydroxydu vápenatého (86-6%). 
6. Znamenitě působí uhličitan vápenatý (plavená křída, mramorová 
moučka, saturační kal a pod.). tJ činek čistící dosáhl až 94-5%. 
7. Nevedlo k cíli vyváření s kovovým železem neb hliníkem. 
8. Pouhým překrystalováním možno snížili množství železa velmi 
značnou měrou. Dosaženo čistícího effektu E — 91-5%. Lze potvrdili pozo¬ 
rování Wir thov o, že z roztoků chovajících železo ve formě Fe" v atmosféře 
inertní krystalují sírany, hlinité téměř prostě železa. 
9. Přítomností chloridu sodnatého nesníží se množství železa v krysta¬ 
lujících síranech . 
10. Vykrývání hotové sole roztokem kamence, nasyceného kysličníkem 
siřičitým má jen nepatrný vliv na hodnotu jeho, pokud se týká přítomného 
železa. 
Z obou dílů naší studie 
pro technickou pra>i vyplývá následující; 
Jde-li o zpracováni kaolinů železem bohatých, 
působí dle našich poznatků žíhání jich s pilinami 
dřevěnými as při 706PC po dobu tří hodin velice 
XL. 
